- 180 — 



Wird die geschmolzene Kugel pulverisirt und auf der 

 Kohle abgeröstet, so bleibt ein braun-rothes Pulver zu- 

 rück , welches mit Borax und Soda eingeschmolzen ein 

 Metallkorn liefert, das mit Borsäure behandelt und im 

 Wasser abgelöscht sich als rothes, hämmerbares Kupfer 

 erweist. Eine Probe des Erzes mit dem zwölffachen Ge- 

 wichte reiner Bleiglätte gemischt und vor dem Löth- 

 röhre in einem Thontieeielchen eingeschmolzen, gibt ein 

 Bleikorn, das nach dem Abtreiben auf Knochenasche ein 

 Silberkörnchen hinterlässt. Wird endlich der in Säuren 

 unlösliche gelb-grüne Ueberzug des Fahlerzes mit Borax 

 und Soda auf Kohle im Eeduktionsfeuer behandelt, so 

 erhält man spröde, graue, glänzende Metallkörner und 

 eine braun-rothe Schlacke. Wird diese im Agatmörser 

 mit Wasser zerrieben und geschlämmt, so bleibt ein glän- 

 zendes, graues Metallpulver zurück, welches mit einem 

 Gemisch von Salzsäure und chlorsaurem Kali behandelt 

 sich auflöst; diese mit Wasser verdünnte Lösung wird 

 durch SchwefelwasserstoflPwasser roth gefällt und charak- 

 terisirt, das gelbe Pulver als eine Antimonverbindung. 

 Durch die angeführten Löthrohrproben sind im Erze , 

 Schwefel, Arsenik, Antimon, Kupfer, Blei, Eisen und 

 Silber nachgewiesen. 



Die verschiedenen nun anzuführenden Analysen des 

 Fahlerzes wurden mit zu verschiedenen Malen erhaltenen 

 Proben des Erzes ausgeführt, wesshalb auch die im Jahre 

 1863 und die im Jahre 1864 gemachten Analysen nicht 

 ganz übereinstimmen. Behufs der chemischen Unter- 

 suchung wurden ausgesuchte Erzproben fein pulverisirt 

 und abwechselnd mit verdünnter Salzsäure und Ammo- 

 niak digerirt, solange diese Reageatien etwas auszogen, 

 hierauf mit W^asser gehörig ausgewaschen und bei 150° C. 

 getrocknet. 



